— 221 — 
silvania e quindi riesce cosa difficile il procurarsene esemplari : 
trovasi in forma concrezionare staiattica, con superficie botrioi- 
dale e frattura terrosa ineguale, senza indizio alcuno di sfalda- 
tura. Il colore dei noduli è biancastro ; nella frattura fresca però 
è bianco rossiccio passante ad una tinta rosea delicata nell’ in- 
terno delle masse botrioidali. La sua durezza sta fra il 1° ed 
il 2° grado, il peso specifico è 3, 15. 
Due analisi chimiche, eseguite contemporaneamente da Schrauf 
e da Dietrich, diedero i resultati seguenti : 1 
Acido solforico .... 47, 43 47, 11 
Ossido di manganese. 41, 78 41, 61 
Acqua 10, 92 11, 19 
100, 13 99, 91 
Questa composizione corrisponde alla formola: 
MnO, S0 3 H 2 0. 
Piccoli frammenti, di 1 a 2 centimetri, lasciati per alcuni 
giorni in luogo umido, acquistano un leggiero aumento in peso ; 
inoltre la tinta rosea delle facce fresche di frattura si fa alquanto 
più intensa. 
Si possono ottenere cristalli artificiali da una soluzione, ma 
sono pochissimo distinti; essi appartengono al sistema triclino, 
ed offrono forme analoghe a quelle della Calcantite o vetriolo 
verde. Questi cristalli esposti ad elevata temperatura perdono 
all’ incirca il 3 °/ 0 di acqua. 
Sonomaite. — Minerale rinvenuto dal prof. Hayden nelle vi- 
cinanze del geyser della Contea di Sonoma in California, e descritto 
dal prof. Goldsmith di Filadelfia. 
Esso si presenta affatto incoloro e dotato di lucentezza sericea, 
ha struttura cristallina e densità di 1,604. 
La media di due analisi chimiche risulta : 2 
Acido solforico 38, 54 
Allumina 8, 01 
Protossido di ferro 1, 78 
Magnesia 7, 33 
Acqua 44, 34 
100, 00 
1 Vedi Verhandl. der k. k. geol. Beichs., 1877, 116. 
* Vedi Proceed. of. thè Acad. of Nat. Selene, of Philadelphia. 1877, pag. 263. 
